2$2 SUR QUELQUES MINES DE FER GIMONEUSES 
ne contient pas de la silice et de l’alumine en dissolu- 
tion. Alors par l’addition d’une suffisante quantité de ce 
sel , il faut précipiter ces terres et les séparer par la fil- 
tration; car, sans cette précaution, elles seroient préci- 
pitées par la chaux et l’on pourroit les prendre pour du 
phosphate de chaux. J’ai trouvé des traces très-sensibles 
de ce sel ( phosphate de fer) dans la fonte de la forge de 
Drambon , quoique j’eusse employé pour la dissoudre 
de lPacide sulfurique, étendu de six parties d’eau ; 
cependant il y en a beaucoup moins qu’il n’en reste dans 
le résidu de la dissolution. Je n’ai jusqu'ici essayé que 
cette espèce de fonte ; mais il est vraisemblable que 
toutes celles qui proviennent des mines limoneuses con- 
tiennent les mêmes corps étrangers. 
Analyse du fer forgé provenant de la fonte des mines 
de fer limoneuses de la Bourgogne et de Pesme en 
Franche-Comté, département de la Haute-Saüne. 
J’Ar fait dissoudre cinq grammes de fer doux de la 
mine de Drambon dans l’acide sulfurique affoibli de 
cinq parties d’eau. J’ai recueilli le gaz hydrogène qui, 
s’est développé pendant cette dissolution : ce gaz avoit 
une odeur parfaitement semblable à celle du gaz fourni 
par la fonte , seulement elle étoit moins concentrée. 
Le résidu laissé par les cinq grammes de fer étoit 
beaucoup moins abondant que celui de la fonte; il a 
paru aussi avoir une couleur noire moins intense; pen- 
dant qu’il étoit humide il exhaloit une odeur fétide très- 
“forte , analogue à celle du gaz hydrogène phosphuré; il 
